156 PROPRIÉTÉS MAGNÉTIQUES DE L'HÉMATITE. 



pas du champ et se trouve égal au travail d'hystérèse 

 de rotation au point initial. En effet le travail d'hystérèse 

 alternative reste constant dans la direction , pour laquelle 

 se produit la saturation dans les champs faibles. La 

 ligne droite E F de la fig. 1 7 parallèle à l'axe H repré- 

 sente le travail d'hystérèse alternative en fonction du 

 champ dans la direction d'aimantation facile. En réalité 

 le travail de l'hystérèse alternative croit aussi ici comme 

 celui de l'hystérèse de rotation en une courbe continue 

 à partir du point zéro pour arriver à une valeur 

 constante. 



Les courbes 1 , 2 et 3 de la fig. 20 illustrent les 

 phénomènes de l'hystérèse de rotation pour l'hématite 

 en fonction de la force du champ magnétique. Pour les 

 cristaux anormaux — courbes 1 et 2 - — le travail 

 d'hystérèse de rotation atteint une valeur beaucoup 

 plus grande que pour les cristaux apparemmentsimples 

 dont l'hystérèse de rotation est représentée par la 3 me 

 courbe. Pour les hématites anormales, l'hystérèse de 

 rotation apparaît seulement au dessus de \ 35 gauss. 

 atteint son maximum pour 1500, dans certains cas 

 seulement pour 4000 gauss et dimininue ensuite plus 

 ou moins rapidement. On peut encore en prouver clai- 

 rement l'existence pour 25000 gauss. Il reste à déter- 

 miner, si celle-ci disparait sous l'influence de champs 

 encore plus forts ou bien accompagne l'aimantation 

 d'une manière continue. Les courbes 4 de la fig. 20 

 représentent le rapport entre l'hystérèse alternative et 

 celle de rotation. L'hystérèse alternative, prise dans la 

 direction d'aimantation facile, tend à s'abaisser gradu- 

 ellement à partir de 1 5000 gauss, pendant qu'elle reste 

 constante de 7000 à 14000 gauss. La dépendance si 



